1918. No. r. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 87 
schon oben (S. 69— 70) besprochen, dafs relativ große Spinell-Oktaéder in 
einer Silikatschmelze mit 6.5 9/9 Spinell in dem Melilithmineral eingebettet 
sind (siehe Fig. 21). — Die letztere Erscheinung wiederholt sich auch in che- 
misch nahestehenden Silikatschmelzen mit etwas niedrigerer Spinellmenge, so 
beispielsweise in Nr. 50 (mit 3 % Spinell, in meist 0.025— 0.04, gelegent- 
lich bis 0.06 mm. großen, scharf entwickelten Oktaédern) wie auch in 
Schmelzen mit 2 %, Spinell. — Bezüglich der Silikatschmelze Nr. 5o heben 
wir besonders hervor, daf3 eine Menge von kleinen Spinell-Oktaédern 
mehrerenorts in Häufchen in der Mitte der Melilithindividuen angesammelt 
sind. Die Spinell.Oktaéder waren somit auf einer frühzeitigen Stufe zu- 
sammengeschwommen — in ähnlicher Weise wie die Sulfidkrystallite bei 
Fig. 28a — und diese Spinellschwärmchen dienten späterhin z. T. als Fix- 
körper für den Absatz des Meliliths. 
Selbst bei nur 3 oder 2 %, Spinell war somit der allergrófste Teil des 
Spinells schon vor dem Anfang der Ausscheidung des Meliliths aus- 
krystallisiert. 
Und in der Olivinschlacke Nr. 58 (Fig. 25) mit nur 0.5 ?/; Spinell, be- 
obachten wir in entsprechender Weise eine Menge kleiner Spinell-Oktaéder 
(von Größe 0.010—0.017 mm.) als Einschlüsse innerhalb des Olivins und 
zwar auch im Kern derselben. Einige erscheinen dabei auch als Einschlüsse 
im Glase zwischen den Olivinkrystallen. 
In Silikatschmelzen mit teils überwiegend Melilithmineral und teils über- 
wiegend Olivin liegt somit die Individualisationsgrenze bei nur einem kleinen 
Bruchteil von einem Prozent Spinell, nàmlich schätzungsweise bei hóchstens 
0.25, vielleicht sogar nur bei etwa o.ı 9/; Spinell. 
Zur Beleuchtung der Bildung des Zinkspinells gebe ich zuerst eine 
Übersicht über die Zusammensetzung einiger Schlacken (Rohschlacken), 
wo die Menge unseres Minerals — nach Auflösen der übrigen Bestand- 
teile mittels HCI und HFl — quantitativ bestimmt worden ist. 
Freiberg Vigsnás Oker 
Nr. 60 Nr. 61 Nr. 62 
SiO» 25—30 ca. 35 20—25 
Al305 | ca. 2.5—4 ca. 4—7 8—12 
Fe203 0.25—0.3 0,6 (et 
FeO 40—50 40—45 | 97-49 
ZnO 10—18 | ca. 7 | 8—12 
Rest: etwas CaO, MgO usw. 
0/oZn-Spinell| ca. 0.5 | 27-18 | 3.5—3.1 
0/9 (Zn,r)S ca. 4 ca. 2 | ca. 5 
